— 53 - 



Um nun die Thonerde in Fluoraluminium zu ver- 

 wandeln, wird sie bei höherer Teraperalur den Dämpfen 

 von Fluorwasserstoffsäure ausgesetzt. Zu diesem Ende 

 bringt man sie, wenn der Versuch mit kleinen Mengen, 

 z. B. 8 Grammen, gemacht werden soll, in einen Platin- 

 liegel, hängt diesen mittelst eines Eisendrathes über einer 

 guten Spirituslampe oder einem Kohlenfeuer in schiefer 

 Stellung auf und erhitzt ihn bis zum eben anfangenden 

 Glühen. Alsdann lässt man die fluorwasserstoffsauren 

 Dämpfe, die aus einer Blei- oder Platinretorle entwickelt 

 werden, mitten in die Thonerde hineindringen, die man, 

 um alle Theile mit dem Gase in Berührung zu bringen, 

 mit einem Platinspatel öfter umrührt. 



Da bei dieser Operation das Thonerdepulver sein 

 Ansehen nicht merklich verändert, so beobachtet man, 

 um das Fortschreiten und zuletzt die Beendigung der 

 Arbeit zu beurthcilen, von Zeit zu Zeit die Gewichtszu- 

 nahme der Substanz. Am bequemsten ist es, den Tiegel 

 mit seinem (abgewogenen) Inhalte zu tariren und durch 

 öfteres Wägen seine Gewichtszunahme zu bestimmen. 



Die Berechnung ergibt nämlich, dass, wenn die Thon- 

 erde AI2 O3 in AI2 Fß übergeht (und diese Verbindung 

 scheint sich hier zu bilden), 100 Theile zu 163,3 werden 

 müssen. Diesen Punkt erreicht man nur nach ziemlich 

 langer Arbeit, indessen kann er wirklich erreicht werden. 

 Der Grund mag darin liegen, dass das entstehende Fluor- 

 aluminium die noch übrige Thonerde einschliesst und hie- 

 durch die gänzliche Umwandlung erschwert wird. Zu dem 

 nachherigen Gebrauche hat jedoch dieser Umstand keinen 

 wesentlichen Nachtheil. Man erspart Zeit und Mühe, wenn 

 man die Vermehrung nur bis auf 150 fortsetzt. Wesent- 

 lich ist bei dieser Operation der richtige Wärmegrad, da 

 bei höhern und niedrigem Temperaturen die Verbindung 



